DU PLOMB. 
Si 
dàtres. Nous parlerons dans la suite de ces différentes espèces de mines, qui 
toutes sont d’un temps bien postérieur à celui de la formation de la 
galène, qu’on doit regarder comme la mère de toutes les autres mines de 
plomb. 
La manière de traiter ces mines en galène, quoique assez simple, n’est 
peut-être pas encore assez connue. On commence par concasser le minerai, 
on le grille ensuite en ne lui donnant d'abord que peu de feu; on l’étend 
sur l’aire d’un fourneau qu’on chauffe graduellement; on remue la matière 
de temps en temps, et d’autant plus souvent qu’elle est en plus grande 
quantité. S’il y en a 20 quintaux, il faut un feu gradué de cinq ou six 
heures; on jette de la poudre de charbon sur le minerai afin d’opérer la 
combustion des parties sulfureuses qu’il contient; ce charbon, en s’enflam- 
mant, emporte aussi l’air fixe de la chaux métallique; elle se réduit dès 
lors en métal coulant à mesure qu’on remue le minerai et qu’on augmente 
le feu; on a soin de recueillir le métal dans un bassin où l’on doit le cou- 
vrir aussi de poudre de charbon pour préserver sa surface de toute calci- 
nation : on emploie ordinairement quinze heures pour tirer tout le plomb 
contenu dans vingt quintaux de mine, et cela se fait à trois reprises diffé- 
rentes; le métal provenant de la première coulée, qui se fait au bout de 
neuf heures de feu, se met à part lorsque la mine de plomb contient de 
l’argent; car alors le métal qu’on recueille à cette première coulée en 
contient plus que celui des coulées subséquentes. La seconde coulée se fait 
après trois autres heures de feu, elle est moins riche en argent que la pre- 
mière; enfin la troisième et dernière, qui est aussi la plus pauvre en argent, 
se fait encore trois heures après ; et cette manière d’extraire le métal à 
plusieurs reprises est très-avantageuse dans les travaux en grand, parce 
que l’on concentre, pour ainsi dire, par celte pratique, tout l’argent dans 
la première coulée, surtout lorsque la mine n’en contient qu’une petite 
quantité : ainsi on n’est pas obligé de rechercher l’argent dans la masse 
entière du plomb, mais seulement dans la portion de cette masse qui est 
fondue la première a . 
Nous avons en France plusieurs mines de plomb, dont quelques-unes 
sont fort abondantes et en pleine exploitation : celles de la Croix en Lor- 
raine donnent du plomb, de l’argent et du cuivre. Celle de Hargenthen 
dans la Lorraine allemande est remarquable en ce qu’elle se trouve mêlée 
avec du charbon de terre b : cette circonstance démontre assez que c’est 
une mine de seconde formation. Au Val-Sainle-Marie , la mine a les cou- 
leurs de l’iris, et est en grains assez gros; celles de Sainte-Marie-aux-Mines 
et celles de Stenbach en iUsace contiennent de l’argent; celles du village 
a. Observations métallurgiques de M. Jars; Me m. de l’Académie des Sciences , année 1770, 
page 515 . 
b. Traité de la fonte des mines de Schlutter, t. I, p. 8. 
XI. 
6 
